04 Geza Zemplen. 



einwirken und wäscht dann mehrere Stunden aus. Dabei zieht die Oxy- 

 zellulose den Farbstoff kräftig an und hält ihn auch bei längerem Aus- 

 waschen fest, während er von gewöhnlicher Zellulose an kaltes Wasser 

 bald wieder abgegeben wird. 



Aus der Tiefe der entstehenden Färbung, wie auch aus dem aufgenom- 

 menen Farbstoffgewicht kann man auf die Menge der Oxyzellulose schließen. 



Reaktion mit Phenylhydrazin. Oxyzellulosen bilden mit Phenyl- 

 hydrazinsalzen ein Osazon. Man benützt eine Mischung von log Essig- 

 säure. 24 g Phenylhydrazin in 200 cm z Wasser, die mit dem zu prüfenden 

 Material kurze Zeit zum Kochen erhitzt wird. Darauf wird filtriert und 

 ausgewaschen. 



Die entstandene Gelbfärbung läßt einen Rückschluß auf den Oxyda- 

 tionsgrad zu. 



Zur Unterscheidung der verschiedenen Oxyzellulosen dient ihr Ver- 

 halten gegen Natronlauge. Ammoniak bzw. Wasser. 



x-Oxyzellulosen. Sie sind schwer löslich in Alkalien, unlöslich in 

 Ammoniak. 



ß-Oxyzellulosen. Löslich in verdünnten Alkalien und Ammoniak. 



y-Oxyzellulosen. In frischem Zustande löslich in heißem Wasser: 

 löslich in verdünnten Alkalien und in Ammoniak. 



y.-Oxyzellulose. 



Darstellung nach Murumow, Sack und Tolle ns. 1 ) 



Je 30 g Verbandwatte, 3 /Wasser, 100 g Kaliumchlorat und P25 cm 3 

 konzentrierte Salzsäure werden in einer Schale auf dem Wasserbade erhitzt : 

 hierbei zerfällt die Baumwolle nicht genügend. Xach dem Zugeben von 20 g 

 Kaliumchlorat und etwa y 4 stündigem Erhitzen auf freiem Feuer ist die Masse 

 zerfallen. Man kann auch direkt 30 <? Baumwolle mit 3/ Wasser. 100 # Kali- 

 umchlorat und 125 g konzentrierte Salzsäure auf freiem Feuer unter Um- 

 rühren erhitzen, bis die Faser zerfallen ist, was ungefähr 3 / 4 Stunden dauert. 



Die Masse wird auf der Nutsche ohne Schwierigkeit von der Flüs- 

 sigkeit befreit; da sie beim darauffolgenden Aufgießen von Wasser auf- 

 schwellend das Wasser am Passieren hindert, wird sie mit 80%igem 

 Alkohol angerührt, dieser nach einiger Zeit abgesogen, und das Anrühren 

 und Absaugen unter Anwendung von stets stärkerem und zuletzt 95%igem 

 Alkohol so lange wiederholt, bis keine saure Reaktion des Alkohols mit 

 Lackmuspapier wahrnehmbar ist. Die Ausbeute beträgt 86% der ange- 

 wandten Baumwolle. 



Darstellung nach A. Xastjukoff. 2 ) 30 g Filtrierpapier werden 

 mit 1 l klarer Chlorkalklösung von 4° Baume 24 Stunden stehen gelassen, 



l ) J. J. Murumow, J. Sack und B. Tollens, Über Oxyzellulose und Hydrozellu- 

 lose. Berichte d. Deutschen ehem. Gesellsch. 34. 1427 (1901). 



2 l A. Nastjukoff, Über einige Oxyzellulosen und über das Molekulargewicht der 

 Zellulose. Berichte d. Deutschen ehem. Gesellsch. 33. 2237 (1900). 



